DE L’ARGENT. 
o 
bientôt avec projection de métal, pour laisser ensuite une dépression sur Par 
gent incomplètement fondu. Ce caractère distingue l’argent bulleux de l’ar¬ 
gent non bulleux. 
L’argent bulleux soumis au laminage fournit des lames à soufflures qui se 
trouent en continuant le laminage. 
En appliquant ces moyens d’investigation à l’argent préparé par les 
méthodes généralement employées, on s’assure aisément combien le métal 
obtenu laisse à désirer au point de vue de la pureté. 
J’ai eu recours cà ces différents moyens de recherche, non seulement pour 
m’assurer de la présence ou de l’absence des matières étrangères, mais pour 
les éliminer du métal lorsque j’ai eu l’occasion de constater leur existence. 
Le fait offert par l’argent contenant les matières étrangères fixes indiquées 
ci-dessus, de se couvrir de taches est dû à la propriété que possède le métal 
fondu d’emprunter de l’oxygène au milieu dans lequel s’accomplit la fusion. 
Cet oxygène, en se dissolvant dans le métal, oxyde les corps étrangers com¬ 
binés à l’argent, et les oxydes produits, insolubles et plus légers que l’argent 
liquéfié, viennent nager à la surface. Ce qui prouve que la production de 
taches à la surface de l’argent doit être attribuée à l’oxygène dissous, c’est 
la possibilité d’opérer la fonte de l’argent très impur dans l’hydrogène, sans 
que le sphéroïde aplati se couvre de la moindre tache, et qu’e/i remplaçant 
l’hydrogène par du gaz tonnant , on aperçoit immédiatement des taches nom¬ 
breuses. 
En opérant dans des vases en oxyde ou en phosphate calcique basique 
pur, sur des quantités qui ont varié de cent à trois cents grammes d’argent 
pur fondu et saturé, à son point de solidification, des gaz au sein desquels la 
fusion s’est effectuée, j’ai constaté que, lors de la solidification du métal, les 
gaz dissous se dégagent, du moins pour la majeure partie. Si la solidification 
s’effectue brusquement, les gaz abandonnent le métal à la fois par la surface 
supérieure et par la surface inférieure du culot. Il se produit sur le haut du 
culot un véritable rochage avec projection de métal, et à la partie inférieure 
une infinité de perluis et de cavernes par lesquels les gaz s’échappent. Toute¬ 
fois, une petite quantité de gaz reste emprisonnée dans des bulles closes. 
Si, au contraire, le refroidissement est lent, les gaz dissous s’échappent 
